( "37) 

 avoir l'hydrogène dont l'occlusion à froid communique au fer pur, comme 

 l'a prouvé M. Cailletet, la force coercitive. 



» Pour l'acier à o, i6 pour loo de carbone, on obtient dans l'hydrogène 

 les mêmes perturbations que dans l'azote et leur importance relative est la 

 même. Le premier ralentissement s'est produit à une température un peu 

 plus élevée, mais l'écart est de l'ordre de ceux qui sont attribuables à la 

 vitesse du refroidissement. 



» Pour l'acier à 1,23 pour 100 de carbone, l'hydrogène, dans un refroi- 

 dissement à partir de 800°, a atténué assez fortement larécalescence; il est 

 vraisemblable que ce gaz, dont M. Forquignon a démontré l'affinité pour le 

 carbone des aciers, diminue la proportion du carbone qui reste libre de se 

 combiner au fer. Cependant un autre refroidissement à partir de 1 100° n'a 

 donné aucune anomalie. 



» Le refroidissement du fer fondu dans les gaz de combustion n'a pas 

 présenté non plus de particularités notables. » 



CHIMIE. — De l'influence du silicium sur l'état du carbone dans les fontes. 

 Note de M. Fkrdixaxd Gautier, présentée par M. Troost. 



« ha/onte, par sa grande fusibilité, son aptitude à prendre les empreintes 

 avec tous les détails des moules, sa grande résistance à l'écrasement, etc., 

 est une matière précieuse pour la fonderie. Mais cette industrie n'utilise 

 guère que lu fonte grise, c'est-à-dire celle où une partie seulement du car- 

 bone est combinée ou dissoute, l'autre étant à l'état de graphite. 



)) On savait bien transformer, plus ou moins complètement, la fonte 

 grise en fonte blanche par la trempe ou coulée dans un moule métallique 

 qui refroidit rapidement le métal et fait passer le graphite à l'état de car- 

 bone dissous ou combiné ; mais le problème inverse, c'est-à-dire la trans- 

 formation industrielle de la fonte blanche en fonte grise par un traitement 

 spécial, une fusion au cubilot, par exemple, n'était pas une opération cou- 

 rante de la fonderie. Cependant cette transformation était d'une haute im- 



qui donne la force électromolrice E d'un couple lliermo-électrique en fonction des 

 températures absolues T,, et T, des soudures. 

 Les points fixes choisis ont été 



La volatilisation du chlorhydrate d'ammoniaque. S^o" 

 La solidification du sulfate de potasse loiS" 



